72 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 
Les éléments pour le calcul de la densité de lhydrogé- 
nium sont les suivants, en supposant, comme précédemment, 
que les métaux s'unissent sans condensation : 
Poids primitif : RUE 0.1: 24002720 Le",722 
Volume print au nl: 7250 Re. 0,373 
Volume de Phydrogène extrait. ....... 264°°,5 
Poids de ce même hydrogène (calculé).  0°.0237 
Dans ce cas, le volume de l'hydrogénium sera au volume 
du fil, 0,373, comme 100 est à 8,493. c'est-à-dire 0°°,03144 : 
et en divisant le poids de lhydrogénium par son volume, 
,0237 
0,7545. 
En chassant par la chaleur rouge tout Phydrogène du fil 
celui-ci a paru revenir très-exactement à ses premières di- 
mensions. Dans ce cas, la présence du platine parait avoir eu 
pour effet de soutenir, pour ainsi dire, le palladium, de telle 
facon qu'aucun retrait du métal ne püt avoir lieu. Cet alliage 
indique donc la véritable augmentation de volume causée 
par l'absorption de l’hydrogénium, en évitant la complica- 
lion provenant du retrait du métal fixe. Il est donc évident 
que le retrait du palladium pur doit avoir lieu dès la pre- 
miére entrée de l’hydrogéne dans le métal. L’allongement 
du fil, dû à l'absorption de l'hydrogénium, se trouve ainsi 
annullé pour la moitié environ, et le volume apparent de 
l'hydrogénium est réduit d'autant. C'est par celle raison,que 
la densité de l'hydrogénium a d’abord été représentée comme 
le double de ce qu’elle est en réalité. 
M. Graham a répété les expériences ci-dessus sur des al- 
liages de palladium et d’or, et de palladium et d'argent avec 
l’hydrogénium. Il a remarqué à cette occasion que le pou- 
voir absorbant du palladium disparaît entiérement lorsqu'on 
le fait fondre avec beaucoup plus que son poids d’un métal 
fixe. Les alliages de palladium. contenant de 70 à S0 pour 
savoir, on trouve pour la densité de Phydrogénium, 
